TCVN7675-42:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-42:2015 (IEC 60317-42:2010) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 42: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester-amide-imide, cấp chịu nhiệt 200 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-42:2015 IEC 60317-42:2010 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 42: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYESTER-AMIDE-IMIDE, CẤP CHỊU NHIỆT 200 Specif i cations for particular types of winding wi res - Part 42: Polyester-amide- i m i de ename l l e d round copper wire, class 200 Lời nó i đầu TCVN 7675-42:2015 hoàn toàn tương đương với IEC 60317-42:2010; TCVN 7675-42:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN /T C/E4 Dây và cáp điện biên soạn, T ổ ng cục Tiêu chuẩn Đo lường Ch ấ t lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn IEC 60317 gồm 71 tiêu chuẩn, có số hiệu từ IEC 60317-0-1 đến IEC 60317-0-9 và từ IEC 60317-1 đến IEC 60317-62, đề cập đến dây đ ồ ng tròn, chữ nhật, dây nhôm tròn, chữ nhật, cách điện theo các cấp chịu nhiệt khác nhau. Bộ tiêu chuẩn TCVN 7675 (IEC 60317) đã c ó 25 tiêu chuẩn quốc gia, gồm các phần sau: 1) TCVN 7675-0-1:2007 (IEC 60317-0-1:2005), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-1: Yêu cầu chung - Sợi dây đồng tròn có tráng men 2) TCVN 7675-0-2:2011 (IEC 60317-0-2:2005), Qui định đ ố i với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-2: Yêu cầu chung - Sợi dây đồng chữ nhật có tráng men 3) TCVN 7675-0-3:2008 (IEC 60317-0-3:2008), Qui định đối với các l o ại dây quấn cụ thể - Phần 0-3: Yêu cầu chung - Sợi dây nhôm tròn có tráng men 4) TCVN 7675-1:2007 (IEC 60317-1:1997), Qui định đ ố i với các loại dây qu ấ n cụ thể - Ph ầ n 1: Sợi dây đồng tròn tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105 5) TCVN 7675-2:2007 (IEC 60317-2:2000), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 2: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, c ấ p chịu nhiệt 130, có lớp liên kết 6) TCVN 7675-3:2007 (IEC 60317-3:2004), Qui định đối với các l oại dây quấn cụ thể - Phần 3: Sợi dây đồng tròn tráng men polyeste, cấp chịu nhiệt 155 7) TCVN 7675-4:2007 (IEC 60317-4:2000), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 4: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, c ấ p chịu nhiệt 130 8) TCVN 7675-8:2007 (IEC 60317-8:1997), Qui định đối với c á c loại dây quấn cụ thể - Phần 8: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesterimid, cấp chịu nhiệt 180 9) TCVN 7675-12:2007 (IEC 60317-12:1990, amendement 1:1997, amendement 2:2005), Qui định đối với c á c loại dây quấn cụ thể - Phần 12: Sợi dây đ ồ ng tròn tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120 10) TCVN 7675-15:2015 (IEC 60317-15:2010), Qui định đối với các loại dây qu ấ n cụ thể - Phần 15: Sợi dây nhôm tròn tráng men polyesterimi d e, cấp chịu nhiệt 180 11) TCVN 7675-16:2011 (IEC 60317-16:1990, amendement 1:1997, amendement 2 :2009), Qui định đối với các l oại dây quấn cụ thể - Sợi d ây đồng chữ nhật tráng men polyeste, cấp chịu nhiệt 155 12) TCVN 7675-17:2011 (IEC 60317-17:2010), Qui đị nh đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 17: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105 13) TCVN 7675-18:2011 ( I EC 60317-18:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 18: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp ch ị u nhiệt 120 14) TCVN 7675-20:2015 (IEC 60317-20:2013), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 20: Sợi dây đ ồ ng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 155 15) TCVN 7675-23:2015 (IEC 60317-23:2013), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 23: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesterimide có thể hàn được, c ấ p chịu nhiệt 180 16) TCVN 7675-26:2015 (IEC 60317-26:1990,_amendment 1:1997, amendment 2:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 26: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 200 17) TCVN 7675-27:2008 (IEC 60317-27:1998, amendement 1:1999), Qui định đối với các loại d ây quấn cụ thể - Phần 27: Sợi dây đồng h ì nh chữ nhật có bọc giấy 18) TCVN 7675-28:2011 (IEC 60317-28:1990, amendement 1:1997, amendement 2 :2007), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 28: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyesterimid, cấp chịu nhiệt 180 19) TCVN 7675-29:2011 (IEC 60317-29:1990, amendement 1:1997, amendement 2 :2007), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 29: Sợi dây đồng chữ nhật tr áng men polyeste hoặc polyesterimid có phủ polyamid-imid, cấp chịu nhiệt 200 20) TCVN 7675-42:2015 (IEC 60317-42:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 42: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester-amide-imide, cấp chịu nhiệt 200 21) TCVN 7675-46:2015 (lEC 60317-46:2013), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 46: Sợi dây đồng tròn tr áng men polyimide thơm, cấp chịu nhiệt 240 22) TCVN 7675-47:2015 (IEC 60317-47:2013), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 47: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyimide thơm, cấp chịu nhiệt 240 23) TCVN 7675-51:2015 (IEC 60317-51:2014), Qui định đối với các loại d â y qu ấ n cụ thể - Phần 51: Sợi d ây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 180 24) TCVN 7675-57:2015 ( IEC 60317-57:2010), Qui định đối với các loại d ây quấn cụ thể - Phần 57: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 220 25) TCVN 7675-58:2015 (IEC 60317-58:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 58: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 220 QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 42: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POIYESTER-AMIDE-IMIDE, CẤP CHỊU NHIỆT 200 Specif i cations for particular types of winding wires - Part 42: Polyester-amide-imide enamelled round copper wire, class 200 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu cho dây quấn bằng đồng tròn tráng men cấp chịu nhiệt 200 có một lớp phủ duy nhất gốc nhựa polyester-amide-imide, nhựa này c ó thể được biến đổi, với điều kiện là không làm thay đổi bản chất hóa học của nhựa ban đầu và đáp ứng tất cả các yêu cầu qui định của sợi dây. CHÚ THÍCH: Nhựa biến đổ i là nhựa trải qua một biến đổi hóa học hoặc chứa một hoặc nhiều chất phụ gia để tăng cường tính n ă ng hoặc đặc tính áp dụng nào đó. Cấp chịu nhiệt 200 là cấp nhiệt độ đòi hỏi ch ỉ số nhiệt độ tối thiểu là 200 v à nhiệt độ sốc nhiệt tối thiểu là 220 o C. Nhiệt độ, tính bằng o C, tương ứng với ch ỉ số nhiệt độ này không nhất thiết phải là nhiệt độ khuyến cáo cho làm việc của sợi dây mà nhiệt độ khuyến cáo này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, kể cả loại thiết bị liên quan. Dải đường kính danh nghĩa của ruột dẫn được đề cập trong tiêu chuẩn này là: - mức phủ 1: 0,018 mm đến và bằng 1,600 mm; - mức ph ủ 2: 0,025 mm đến và bằng 5,000 mm ; Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn đư ợ c quy định ở Điều 4 của IEC 60317-0-1. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn dưới đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu có ghi năm công bố, ch ỉ áp dụng các bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố, áp dụng bản mới nhất (kể cả các sửa đổi). IEC 60317-0-1:2008, Speci f ications for particular types of winding w ires - Part 0-1: General requirements - Enamelled round copper wire (Quy đ ị nh đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-1: Yêu cầu chung - Sợi dây đồng tròn tráng men) 1 3. Thuật ngữ, định nghĩa, lưu ý chung và kiểm tra ngoại quan 3.1. Thuật ngữ, đ ị nh nghĩa và lưu ý chung và thử nghiệm Áp dụng Điều 3 của IEC 60317-0-1 đối với các thuật ngữ, định nghĩa và lưu ý chung về thử nghiệm. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa IEC 60317-0-1 và ti ê u chuẩn này th ì ưu tiên áp dụng tiêu chuẩn này. 3.2. Ki ể m tra ngoại quan Áp dụng 3.3 của IEC 60317-0-1. 4. Kích thước Áp dụng Điều 4 của IEC 60317-0-1. 5. Điện trở Áp dụng Điều 5 của IEC 60317-0-1. 6. Độ dãn dài Áp dụng Điều 6 của IEC 60317-0-1. 7. Độ đàn hồi Áp dụng Điều 7 của IEC 60317-0-1. 8. Độ mềm dẻo và độ bám dính Á p dụng Điều 8 của IEC 60317-0-1, trong đó hệ số K được sử dụng để tính toán s ố lượng vòng cuốn đối với thử nghiệm bong tróc là 110 mm. 9. Sốc nhiệt Á p dụng Điều 9 của IEC 60317-0-1, trong đó nhiệt độ sốc nhiệt tối thiểu phải là 220 o C. 10. Mềm dính do nhiệt Không bị hỏng trong vòng 2 min ở 300 o C. 11. Khả năng chịu mài mòn (đường kính danh nghĩa của ruột dẫn từ 0,250 mm đến và bằng 2,500 mm) Sợi dây phải đáp ứng các yêu cầu cho trong B ả ng 1. Bảng 1 - Khả năng chịu mài mòn Đường kính d anh nghĩa của ruột d ẫ n mm Mức ph ủ 1 Mức ph ủ 2 G i á tr ị trung b ì nh t ố i thiểu của lực tác động đến khi h ỏn g N Giá trị t ố i th iể u của tùng phép đo lực tác động đến khi h ỏ ng N Giá trị trung bình t ố i thiểu của lực tác động đế n khi hỏng N G i á trị tối thiểu của từng phép đo I ự c t á c động đến khi h ỏ ng N 0,250 3,00 2 , 55 4,90 4,15 0,280 3 , 25 2 , 75 5,25 4 , 45 0 , 315 3,50 2,95 5,65 4 , 80 0,355 3,75 3,20 6 , 05 5,15 0 , 400 4 , 05 3,45 6,50 5,50 0,450 4,35 3,70 7 , 00 5,90 0,500 4,65 3 , 95 7,50 6,35 0,560 5,00 4 , 25 8,00 6,80 0,630 5,35 4 , 55 8,60 7,30 0,710 5 , 70 4,85 9,20 7,80 0,800 6,10 5,15 9,90 8,40 0,900 6,55 5,55 10,6 9,00 1,000 7 , 05 5,95 11 , 3 9,60 1,120 7,60 6,45 12,1 10,2 1,250 8 ,20 6 , 95 12,9 11 , 0 1,400 8,80 7,45 13,9 11,8 1 , 600 9,45 8 ,00 14 , 9 12 ,6 1,800 - - 16,0 13 , 5 2 , 000 - - 17,1 14,4 2,240 - - 18,2 15 , 4 2,500 - - 19,4 16,4 CHÚ THÍCH: Đối với đường kính danh nghĩa trung gian của ruột dẫn, lấy giá tr ị của đường kính danh nghĩa l ớ n hơn liền kề của ru ộ t d ẫ n. 12. Khả năng chịu dung môi Áp dụng Điều 12 của IEC 60317-0-1. 13. Điện áp đánh thủng Áp dụng Đi ề u 13 của IEC 60317-0-1, trong đ ó nhiệt độ nâng cao phải là 200 o C. 14. Tính liên tục của cách điện Áp dụng Điều 14 của IEC 60317-0-1. 15. Chỉ số nhiệt độ Á p dụng Điều 15 của IEC 60317-0-1 trong đó chỉ số nhiệt độ tối thiểu phải là 200. 16. Khả năng chịu chất làm lạnh Không áp dụng thử nghiệm. 17. Khả năng hàn Không áp dụng thử nghiệm. 18. Kết dính bằng gia nhiệt hoặc kết dính bằng dung môi Không áp dụng thử nghiệm. 19. Hệ số tổn thất điện môi Không áp dụng thử nghiệm. 20. Khả năng chịu dầu máy biến áp Không áp dụng thử nghiệm. 21. Tổn hao khối lượng Không áp dụng thử nghiệm. 23. Thử nghiệm lỗ châm kim Áp dụng Điều 23 của IEC 60317-0-1. 30. Bao bì Á p dụng Điều 30 của IEC 60317-0-1. MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Thuật ngữ, định nghĩa, lưu ý chung và kiểm tra ngoại quan 4. Kích thước 5. Điện trở 6. Độ d ã n dài 7. Độ đàn hồi 8. Độ mềm dẻo và độ bám d í nh 9. Sốc nhiệt 10. Mềm dính do nhiệt 11. Khả năng chịu mài mòn 12. Khả năng chịu d ung môi 13. Điện áp đánh th ủ ng 14. Tính liên tục của cách điện 15. Chỉ số nhiệt độ 16. Khả năng chịu chất làm lạnh 17. Khả năng hàn 18. Kết dính bằng gia nhiệt hoặc kết d í nh bằng dung môi 19. Hệ số t ổ n thất điện môi 20. Khả năng chịu dầu máy biến áp 21. Tổn hao khối lượng 23 . Thử nghiệm lỗ châm kim 30 . Bao b ì 1 Đ ã có TCVN 7675-0-1:2007-(IEC 60317-0-1.2005).